非接触空中伝播超音波によるプリプレグの含浸率評価〇矢尾板達也，Anuj Bhardwaj，Kashyap Patel〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼 1-11-12-5FThe ultran group 2380 Commercial Blvd. State College, PA 16801 United StatesPrepreg level of impregnation using Non-Contact ultrasoundTatsuya Yaoita, Anuj Bhardwaj, Kashyap Patel
Ken Automation, Inc. The ultran group
An approach of the evaluation technique of the prepreg level of impregnation is pushed forward toraise the reliability of prepregs as American ASTM Subcommittee D30 from 2014. Here, I introduce
Non-Destructive test of the composite materials and components using NCU (Non-Contact Ultrasound)and prepreg level of impregnation. NCU can evaluate prepreg level of impregnation in Nondestructiveness and adapts to inspection of the in-line.

Key words: NCU (Non-Contact Ultrasound), Prepreg Level of Impregnation, Non-Destructive Test,
１．緒言

離、密度分布、組織の評価ができる。ここでカーボン繊維がレジンに十分に含浸しては、非接触空中伝播超音波を使用したプリいない含浸率の低いプリプレグは、剥離しプレグの含浸率評価手法について紹介する．

やすく破壊の起点となることがあり、プリプレグの含浸率を非接触および非破壊で検２．非接触空中伝播超音波査する手法が望まれている。2015 年よりア

水等の接触媒質を使用する通常の超音波

メリカの ASTM Subcommittee D30 として、検査手法に比較すると検査対象物を透過さプリプレグの信頼性を高めるためにプリプせるためには 200kHz～1MHz 程度の低い超レグの含浸率の評価手法の取り組みが進め音波周波数を使用して空気を伝播した際のられている。非破壊検査の手法としては超透過性を高めている。空中を伝播する超音音波、X 線、渦電流、赤外線、表面探傷、放波は大気中で大きく減衰して、更に検査対射線等があるが、超音波は検査対象物の内象物の表面で音響インピーダンスの壁によ部組織に関する情報を得ることができる。

りほとんどが反射される。大気を伝播する

通常超音波検査では水や油等の接触媒質を超音波は図 1、式 1 に示されるような音響介する必要がある。非接触空中伝播超音波インピーダンス（Ｚ）と、式２に示される音は水や接触媒質を必要とせずに空気中を超圧反射率（Ｒ）により、検査対象物表面で多音波が伝播して検査対象物の内部欠陥、剥くが反射されて極僅かな超音波だけが検査対象物内に浸透する。

Ｚ＝ρ・Ｖ・・・・・（式１）
ρ：密度、Ｖ：音速
Ｒ＝（Ｚ2－Ｚ1）／（Ｚ1＋Ｚ2）
・・（式２）
Ｚ1：空気の音響インピーダンス、
Ｚ2：検査対象物の音響インピーダンス
Fig.2 Transmission method using 2 transducers

Fig.1 Principle of NCU

Fig.3 Non-Destructive Test of Composite
materials using Transmission method
４．プリプレグの含浸率の評価
プリプレグの含浸率を評価する方法として

３．二探触子による透過法
空中伝播超音波では、検査対象物表面の反射の影響を受けずに測定ができる二探触子による透過法が最も一般的で、欠陥/剝離検出、密度分布測定、検査対象物の音速や厚さ測定に使用される。式３と図２に示すように透過法における検査対象物中の超音波の減衰量は、音響インピーダンス、材料組織、内部欠陥、内部組織の均一性、その他の物理特性を示すもので、材料評価の有効な手法である。図３に幾つかの、二探触子による透過法の測定事例を示す。
Ｔm＝Ｔc-Ｔa・・・（式３）
Ｔm：検査対象物透過後の減衰量（dB）,
Ｔc：空気と検査対象物の伝播量（dB）
Ｔa：空気の伝播量（dB）

は、水浸試験が一般的であるが、空中伝播超音波による２探触子の透過法は、非接触で連続モニタリングにも対応でき、有用な手法となっている。図４に空中伝播超音波によるプリプレグの評価と C スキャンによって得られた透過性を表す画像を示す。図５ に は 含 浸 率 の 異 な る プ リ プ レ グ (HLU
[Hand Layup], ATL [Automated Tape Layup],
AFP [Automated Fiber Placement] )の評価結果を示す。左側が含浸率の高い画像で、右側が含浸率の低い画像である。図６に示すように、空中伝播超音波の透過性は、比較対象の水浸試験との対比で比例することが分かる。空中伝播超音波によるプリプレグの含浸率の評価手法は、プリプレグの裏に塗布されている紙の有無に依存しない。空中伝播超音波の透過法ではプリプレグの含浸率

だけでなく、繊維の撚り、ボンディング、剥５．まとめ離、密度バラツキ等の評価も可能である。

複合材は鋼材等の金属に比較すると音響インピーダンスが低いので、空気を伝播した超音波が浸透しやすい。空中伝播超音波は原理的に音響インピーダンスの壁に阻まれて検査対象物内部への浸透が低いが出力エネルギーを高めることで、水や油等の接触媒質を介さずに検査対象物の内部欠陥、剥離、密度分布、組織の評価ができる。高周波数はより高精細な検査が行えるようになり、従来空中伝播超音波では難しいと思われていたアプリケーションへの適用の可能性を意味する。
非接触空中伝播超音波のアプリケーションとしてプリプレグの含浸率の評価法に関する ASTM 規格が批准されれば、プリプレグの生産ラインにおいて信頼性の向上に役

Fig.4 C-scanning ultrasonic image of prepreg

立つ。
参考文献
1) 矢尾板達也，松嶋正道，Mahesh Bhardwaj，Anuj Bhardwaj;非接触空中伝播超音波の高周波数探触子の適用，日本非破壊検査協会，平成 24 年度秋季講演大会講演概Fig.5 C-scanning ultrasonic image of different
prepreg level of impregnation(from left side, AFP, ATL and HLU)

要集，pp.141-142(2012)2) 矢尾板達也，Mahesh Bhardwaj，ThomasAnuj Bhardwaj;高周波数探触子による非接触片面反射法，日本工業出版，超音波
TECHNO，Vol. 26, No.5, pp.74-76(2014)
3) Anuj Bhardwaj, Standard Method for
Measurement
ImpregnationofPrepreg
using

LevelofNon-Contact

Ultrasound, 日本非破壊検査協会、超音波シンポジウム (2017)
Fig.6 Correlation between NCU transmittanceand prepreg LOI